Judul: Pengaruh Tata Waktu Tekanan Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Compress
Abstrak: Pada saat ini penggunaan beton dan logam pada bangunan semakin meningkat, telapi hal ini tidak menyebabkan permintaan kayu menurun, bahkan sebaliknya permintaan kayu sebagai bahan bangunan dan furniture semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan rata-rata rumah tangga dan meningkatnya peradaban manusia, semenlara kemampuan hutan untuk memproduksi kayu terus menurun. Untuk menanggulangi teljadinya kekurangan pasokan kayu maka perlu dilakukan tindakantindakan penghematan dalam penggunaan kayu, pemanfaatan kayu-kayu yang kurang dikenaL serta pemanfaatan kayu-kayu yang mempunyai potensi cukup besar dalam hal jumlahnya tctapi bclulll banyak dimanfaatkan karena sifatnya yang kurang baik seperti kayu kelapa saw it (Elaeis guineensl:\' Jacq). Kayu kelapa sawit yang masih alami tidak bisa dipakai sebagai bahan pengganti kayu karena masih mempunyai kelemahan-kelemahan seperti kekuatannya yang lemah, keawetannya juga rendai1, dll..Oleh karena itu periu dilakukan peningkatan sifat-sifat kayu keJapa saw it diantaranya ada ian dengan impregnasi, kompregnasi, dan compress (kompregnasi dan press), sehingga kayu kelapa saw it dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan meningkatkan nilai gunanya yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan pengganti dari kekurangan pasokan kayu saat ini. Metade yang digunakan adalah dengan mengkompregnasi kayu keJapa sawit dengan bahan kimia berupa phenol formaldehide 30%, kemudian dilakukan penirisan selama 6 jam, dan selanjutnya kayu-kayu tersebut diberi tekanan IS kgf/cm' dengan waktu total I menit/mm tebal dengan pengaturan tata waktu tekanan sebagai berikut : untuk perlakuan I terdiri dari satu siklus dengan tekanan yang diberikan sebesar 10 kgf/cm2 selama siklus berlangsung, untuk periakuan II terdiri dari 2 sikius, dimana pada siklus pertama diberi tekanan sebesar j kgucm:.' selama 1/3 siklus dan pada siklu:. kc..: .. ..-:. diberi tekanan sebesar 10 kgf/cm' selama 2/3 siklus, dan untuk perlakuan III terdiri dari 3 siklus, dimana untuk siklus pertama diberi tekanan sebesar 5 kgf/cm' selama 1/3 siklus, untuk siklus kedua diberi tekanan sebesar 10 kgf/cm' selama 1/3 siklus, dan untuk siklus ketiga diberi tekanan sebesar IS kgf/cm'selama 1/3 siklus. Pada pengujian kadar air, nilai rata-rata kadar air yang paling besar pada papan tepi diperoleh dari papan dengan perlakuan I, yaitu dengan nilai rata-rata kadar air sebesar 16,3% dan nilai terendah diperoleh dari papan dengan perlakuan 11, yaitu dengan nilai rata-rata kadar air sebesar 13,4%. Nilai rata-rata kadar air pada papan tengah yang paling besar diperoleh dari papan dengan perlakuan 1, yaitu dengan nilai sebesar 13,6%, dan nilai rata-rata kadar air yang terkecil diperoleh dari papan dengan perlakuan III, yaitu dengan nilai sebesar 10,9%. Ini dapat diartikan bahwa pemberian tekanan secara bertahap dapat menyebabkan nilai kadar air yang diperoleh menjadi rendah, baik untuk papan tepi maupun papan tengah. Pada pengujian berat jenis, nilai rata-rata berat jenis yang paling besar pada papan tepi diperoleh dari papan dengan perlakuan III, yaitu dengan nilai sebesar 0,80 dan yang terendah adalah sebesar 0,78 yang diperoleh dari papan dengan perlakuan I. Dan untuk papan tengah nilai rata-rata bera! jenis yang paling besar diperoleh dari papan dengan perlakuan I, yaitu dengan nilai sebesar 0,97, dan nilai terendah diperoleh dan papan dengan perlakuan II, yaitu dengan nilai sebesar 0,80. Pada papan dengan perlakuan III terdapat kenaikan nilai berat jenis dan hal ini berarti bahwa pemberian tekanan secara bertahap dengan tekanan akhir
Keyword: 

Judul: Perbaikan Kualitas Kayu Kelapa Sawit (Ezaeis guineensis Jaqc.) Dengan Metode "Compress"
Abstrak: Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki kayu kalapa sawit (Etaeis guineensis Jaeq.), maka kayu kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pengganti kayu konvensional yang lazim digunakan sekarang ini untuk konstruksi-konstruksi ringan, mebel (jiu"ni!ure), mengingat dewasa ini ketersediaan kayu di Indonesia rnasih kurang karen a turunnya pasokan dari hutan tropis dan tingginya permintaan. Sebagai bahan baku, kayu kelapa sawit dituntut dapat memiliki sifat fisik mckanik yang dapat memenuhi persyaratan kekuatan struktural dan keamanan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Oleh karena itll agar penggunaan kayu kelapa sawit dapat diperluas, maka diperlukan perlakuanperlakuan tambahan seperti pengawetan untuk meningkatkan umur pakai, pengeringan untuk mempertinggi kekuatan dan mencegah bio-deteriorasi oleh mikroorganisme perusak kayu, dan impregnasi atau kompregnasi untuk meningkatkan sifat fisis dan mekanis. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan batang kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) menjadi bahan baku bangunan dan mebel (furniture) yang berkualitas tinggi melalui perbaikan kualitas, sehingga sumber daya alam yang tidak bernilai menjadi sumber daya alam yang bernilai yang secara tidak langsung dapat mengefisienkan penggunaan sumber daya lainnya terutama sumbcrdaya kayu yang sekarang ini ketersediaannya semakin menurun, disamping itu dari segi sosial ekonomi maka pemanfaatan kayu kelapa sawit ini juga dapat meningkatkan kesempatan berusaha bagi penduduk sekitar untuk meningkatkan kesejahteraanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisis dan mekanis kayu sawit compress meningkat, kadar air kayu sawit compress papan tepi lebih rendah bila dibandingkan dengan papan medium. Hal yang sarna juga berlaku untuk sifat susut volume karena susut volume kayu sangat dipengaruhi oleh keadaan kandungan air di dalam kayu. Nilai rata-rata berat jenis papan tepi tertinggi 0.89 terdapat pada perlakuan dengan tekanan yang konstan dan terendah 0.84 pada perlakuan dengan pemberian"' tata waktu dan tekanan yang bertahap, sedangkan pada papan medium tertinggi 0.98 pada perlakuan dengan tekanan yang konstan dan terendah 0.89 pada perlakuan dengan pemberian tata waktu dan tekanan yang bertahap. Nilai rata-rata MOE dan MOR papan sawit campress papan tepi lebih besar bila dibandingkan dengan papan medium, nilai rata-rata MOE tertinggi adalah 104749 kg/em' pad a papan tepi yang mendapatkan perJakuan dengan pemberian tata waktu dan tekanan bertahap. Nilai rata-rata keteguhan tekan sejajar serat kayu sawit compress papan bagian tepi lebih tinggi bila dibandingkan dengan papan medium. Nilai rata·rata tertinggi sebesar 414 kg/em' diperoleh pada perlakuan dengan pemberian tekanan yang konstan selama satu siklus perlakuan sedangkan untuk papan medium nilai keteguhan tekan sejajar serat tertinggi sebesar 252 kg/cm2 diperoleh pacta pcrlakuan dengan pemberian tckanan yang konstan selama satu siklus perlakuan. Nilai rata-rata sifat kekerasan papan tepi tertinggi 350 kg/em' pada perlakuan dengan pemberian tata \Vaktu dan tekanan bertahap, sedangkan terendah adalah 261 kg/em' pada perlakuan dengan pemberian tekanan yang konstan selama satu siklus perlakuan, sedangkan papan medium nilai rata-rata kekerasan tertinggi adalah 300 kg/em' pada perlakuan dengan pernberian tata waktu dan tekanan bertahap sedangkan terendah adalah 245 kg/ern' pada perlakuan dengan pernberian tekanan yang konstan selarna satu siklus perlakuan. Berdasarkan perlakuan yang diberikan, perlakuan dengan pemberian tata waktu dan tekanan yang bertahap (perlakuan II dan III) mernberikan hasil yang lebih baik untuk rneningkatkan sifat fisis dan mekanisnya, bila dibandingkan dengan perlakuan yang konstan (perlakuan 1), sedangkan pada perlakuan III dengan pernberian tekanan rnaksirnurn 15 kgf/ern'
Keyword: 

Judul: Studi Seroprevalensi Newcastle Disease pada Unggas Peliharaan Masyarakat di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.
Abstrak: This research aims to determine the seroprevalence of Newcastle Disease (ND) on native birds in North Lore Poso District. The research used serum samples from unvaccinated native birds. A total of 45 samples; 22 from domestic chicken and 23 from Muscovy ducks; were taken from Sedoa, Wuasa, and Napu village. Newcastle Disease was determined by Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) method. The seroprevalence of ND in domestic chicken and muscovy ducks were 40.9% and 69.56%, respectively. It was equal with 9 domestic chicken and 13 muscovy ducks that were positive antibody ND. Based on the results, we can conclude that ND virus was present on those three village in North Lore. The area was determined as ND-endemic.
Keyword: ELISA, Newcastle Disease, Poso, Seroprevalence